118 II. Rupe und F. Müller, 



in Nr. 1 auftritt, ging der Stahl gewiss aus demselben Materiale 

 hervor. 



3. Interessanten Aufschluss über die La Tene-Lanzenspitze er- 

 brachte hier die Kohlenstoffanalyse. Nach dieser hat anscheinend der 

 prähistorische Schmied versucht, das Eisen nachträglich in Stahl über- 

 zuführen. Während der innere Kern^^) nämlich nur 0,1 ^/q C ent- 

 hielt, war der mittlere Teil der Waffe bereits kohlenstoffreicher. An 

 der Spitze aber Avar der Kohlenstoff beinahe bis zu der im weichen 

 Stahl vorhandenen Menge angereichert. Demnach scheint die Spitze 

 zwecks späterer Härtung nachträglich unter Holzkohle geglüht 

 worden zu sein. 



Durch seinen höheren Schwefel- und reichlichen Phosphorgehalt 

 weicht das Material beträchtlich von den beiden Hallstatteisen ab, 

 ebenso durch das reichlich vorkommende Silicium. Es handelt sich 

 in diesem Falle wohl um ein einheimisches Produkt. 



4. Ganz andere Verhältnisse treffen Avir bei der La Tene-Fibel 

 an. Mit Ausnahme des Siliciums gleicht ihr reines Eisen in der Zu- 

 sammensetzung ganz dem Material des Hallstattßchwertes. Sie wurde 

 demnach vermutlich aus etruskischem Eisendraht geformt, und ist 

 vielleicht das Werk eines Metallkünstlers des Südens. 



5. Der Analysenbefund dieser Probe eines Ringes aus La Tène 

 weicht durch den hohen Phosphorgehalt von den bisher erhaltenen 

 Resultaten wesentlich ab. Daher konnte trotz des sehr weichen Ma- 

 terials der bereits oben beschriebene grosse Riss im inneren Eisenkern 

 entstehen. Der Ring wurde also aus einem kaltbrüchigen Eisen ge- 

 formt. Merkwürdigerw'eise war die Schweissstelle, die den Ring zu 

 einem Ganzen verband, nicht aufzufinden. Das Eisen stammt sicher 

 aus den Erzlagern nordwärts der Alpen. 



6. Ebenfalls ein so vorzüglich zusammengeschmiedeter Ring. 

 Nach dem höheren Kohlenstoffgehalt handelt es sich aber um ein 

 zäheres Stück, das auch bedeutend weniger Phosphor enthält. Ebenso 

 spricht der relativ niedrige Schwefelgehalt für ein ausgezeichnetes 

 Schmiedeeisen. Sicher kein inländisches Material. 



7. Das gleiche gilt für den kleinen Hing, der im Gegensatz zu 

 den beiden anderen offen war. Abgesehen von dem hohen Silicium- 

 gehalt Avurde nach dem nur spurenhaften Auftreten des Schwefels 

 und verhältnismässig geringem Phosphorgehalt ein sehr vorzügliches 

 Eisen für die Herstellung des sehr gefälligen Stückes bevorzugt. Es 

 macht fast den Eindruck, als ob absichtlich ein etwas zäheres Material 



13) Der innere Kern konnte vom Schaft aus für die Analyse angebohrt 

 werden. 



